PAR M/ LE CHEV/ DE ROBILANT I39 



IX Voulant essayer si le cuivre avoic plus d'affinicé avec 

 l'eau regale, que la platine, je plongeai de petites lames de 

 cuivre bien polies dans la dissolution réguline, & la piacine 

 se precipita &c couvrit ces lames d'une poudre grise: la solu- 

 tion se teignic en vert; le fer en fut aussi plus facilement 

 attaqué; des lames bien polies produisirent un precipite mé- 

 tallique, & le fer prit sa place dans la dissolution. 



X Curieux de savoir quelle étoit la substance qui se sépa- 

 roit en poussière grise ou noire, par l'immersion des lames 

 de cuivre ou de ter dans la solution de la platine, je la re- 

 cueilHs exactement & la mis séparément dans des scorifi- 

 catoires avec du plomb , 6c après l'avoir coupellée j'en 

 retirai la platine parfaitement intacre, malgré le feu & una 

 fumee de plomb ; ce qui prouve suffisamment la fixité que 

 certe substance métallique conserve à la coupellation, aussi- 

 bien que l'or &c l'argent; conime il reste toujours dans ces 

 précipités quelque p^u du precipitane, on ne doic pas étre 

 surpris que cela ait écé décelé par le vernis vert qui prit le 

 scorificatoire. 



XI L'on a vu que la solution d'or mélée avec celle de pla- 

 tine ne se trouble point, & qu'elle se mèle parfaitement avec 

 elle, ce qui marque l'iiomogénéité de l'action du dissolvane: 

 je poussai cette liqueur combinée jusqu'à siccité , je mis le 

 résidu bien édulcoré à un bain de plomb dans une coupelle, 

 &c quand il flit parvenu à son point d'affinage, le bouton se 

 découvrit: il s'afFaissoit en refroidissant; sa couleur étoit gri- 

 sàtre, d'une texture cassante & en lamelles rougeàtres; ce 

 qui manifestoit la combinaison de la platine avec l'or; ayanc 

 poussé sur la fin le feu avec vivacicé, il n'y eut que quelques 

 légères fumées de plomb. 



